system: [SYSTEM]

user: 3. 试验结果与分析 试验各项检测结果列于表3。 就表3的各项检测结果分析如下。 3.1. 不同包覆量对三元材料产品性能的影响 在保持温度T = 750℃和时间t = 10 h不变的情况下改变包覆量，包覆量分别为0%、0.2%、0.3%、0.5%时，镍钴锰酸锂三元材料的振实密度分别为2.72、2.76、2.80、2.83 g/cm 3 。因为包覆量越多，镍钴锰酸锂三元材料越紧密，因而振实密度越大，因此在包覆量为0.5%时可以得出振实密度的最大值。 在保持温度T = 750℃和时间t = 10 h不变的情况下改变包覆量，包覆量分别为0%、0.2%、0.3%、0.5%时时，镍钴锰酸锂三元材料的D50分别为13.06、13.55、13.59、13.67 μm。在包覆量为0.5%时可以得出D50的最大值。 在保持温度T = 750℃和时间t = 10 h不变的情况下改变包覆量，包覆量分别为0%、0.2%、0.3%、0.5%时时，镍钴锰酸锂三元材料的1.0 C容量分别为157、156.5、156.2、155.6 mAh/g。可以看出1.0 C容量随着包覆量的增加而减少。 在保持温度T = 750℃和时间t = 10 h不变的情况下改变包覆量，包覆量分别为0%、0.2%、0.3%、 Table 3 Conditions and test results of nano alumina coated three yuan materia 试验条件 试验结果 序号 T (℃) T (h) 包覆量% TD (g/cm 3 ) BET (cm 2 /g) D10 (um) D50 (um) D90 (um) D99.99 (um) pH 0.5 C容量(mAh/g) 1.0 C容量(mAh/g) 50次容量保持率(%) 1 750 10 0 2.72 0.412 8.41 13.06 20.39 42.8 11.42 158.2 157 95.50% 2 750 10 0.2 2.76 0.353 8.48 13.55 21.27 44.24 11.42 157.7 156.5 97.82% 3 750 10 0.3 2.8 0.295 8.51 13.59 21.45 44.38 11.35 157.5 156.2 99.05% 4 750 10 0.5 2.83 0.278 8.88 13.67 25.55 57.45 11.33 156 155.6 99.01% 5 750 8 0.3 2.7 0.345 8.43 13.21 20.42 44.95 11.52 157.7 156.6 97.05% 6 750 14 0.3 2.91 0.212 9.55 15.68 28.31 58.86 11.25 153.1 151.2 99.02% 7 700 10 0.3 2.65 0.401 8.43 13.25 20.45 44.98 11.55 157.8 156.5 96.62% 8 800 10 0.3 2.95 0.204 9.58 15.84 28.77 60.45 11.27 152.2 151.2 99.10% 验证试验 750 10 0.3 2.81 0.293 8.52 13.6 21.54 44.52 11.33 157.7 156.3 99.03% 表3. 纳米氧化铝包覆三元材料的条件及试验结果 0.5%时时，镍钴锰酸锂三元材料的50次容量保持率分别为95.50%、97.82%、99.05%、99.01%。可以看出随着包覆量的增加，电池充放电50次容量的保持率一直上升，在包覆量为0.3%时，50次容量的保持率最大。但是当包覆量增加到0.5%时，50次容量的保持率反而稍有降低。 综合以上结果分析，包覆量为0.3%时，其1.0 C容量和50次容量保持率综合性能最佳。 3.2. 不同烧结时间对三元材料产品性能的影响 在保持包覆量 = 0.3%和温度T = 750℃不变的情况下，改变烧结时间，时间分别在8 h、10 h、14 h时，镍钴锰酸锂三元材料的振实密度分别为2.70、2.80、2.91 g/cm 3 。可以看出振实密度随着时间的增加而增加。 在保持包覆量 = 0.3%和温度T = 750℃不变的情况下，改变烧结时间，时间分别在8 h、10 h、14 h时，镍钴锰酸锂三元材料的D50分别为13.21、13.59、15.68 μm。可以看出，随着时间的增加，D50上升趋势。这是因为，随着烧结时间的增加，镍钴锰酸锂三元材料反应更好，结晶充分，D50变大。 在保持包覆量 = 0.3%和温度T = 750℃不变的情况下，改变烧结时间，时间分别在8 h、10 h、14 h时，镍钴锰酸锂三元材料的1.0 C容量分别为156.6、156.2、151.2 mAh/g。可以看出，随着烧结时间的增加，1.0 C容量随之减小。 在保持包覆量 = 0.3%和温度T = 750℃不变的情况下，改变烧结时间，时间分别在8 h、10 h、14 h时，镍钴锰酸锂三元材料的50次容量保持率分别为97.05%、99.05%、99.02%。可以看出，随着时间的增加，循环50次容量保持率先是增加然后在减小。由此可以得出在时间为10 h时50次循环容量保持率可以取得最大值。因为电池循环过程中容量保持率越高，越能延长锂电池寿命。所以在温度与包覆量一样的情况下最佳时间为10小时。 综合以上结果分析，烧结时间为10 h时，其1.0 C容量和50次容量保持率综合性能最佳。 3.3. 不同烧结温度对三元材料产品性能的影响 在保持包覆量为0.3%，和烧结时间为10 h不变的情况下，改变烧结温度，烧结温度分别为700℃、750℃、800℃时，镍钴锰酸锂三元材料的振实密度分别为2.65、2.80、2.95 g/cm 3 。可以看出，随着温度的不断增加振实密度也随着增加而增加。 在保持包覆量为0.3%，和烧结时间为10 h不变的情况下，改变烧结温度，烧结温度分别为700℃、750℃、800℃时，镍钴锰酸锂三元材料的D50分别为13.25、13.59、15.84 μm。可以看出，随温度的增加D50也随之增加。 在保持包覆量为0.3%，和烧结时间为10 h不变的情况下，改变烧结温度，烧结温度分别为700℃、750℃、800℃时，镍钴锰酸锂三元材料的1.0 C容量分别为156.5、156.2、151.2 mAh/g。可以看出，随着温度的增加1.0 C容量逐渐减少。 在保持包覆量为0.3%，和烧结时间为10 h不变的情况下，改变烧结温度，烧结温度分别为700℃、750℃、800℃时，镍钴锰酸锂三元材料的50次容量保持率分别为96.62%、99.05%、99.10%。可以看出，随着温度的提高，电池充放电50次的容量保持率随之上升。 综合以上结果分析，烧结温度为750℃时，其1.0 C容量和50次容量保持率综合性能最佳。 3.4. 验证试验 经过分别分析包覆量、时间和温度对实验结果的影响，可以得出最佳试验条件。为了保证实验的准确性，再进行了一次验证实验。最佳试验条件为：加入纳米氧化铝添加剂的用量为0.3%时、温度(T)为750℃和时间(t)为10 h。验证实验相关性能为： 粒度呈正态分布，平均粒度Dm为13.60 μm，粒度分布图如图2。 1.0 C容量达到156.3 mAh/g，充放电50次后电池的容量保持率为99.03%，充放电500次后电池的容量保持率为94.55%。电性能检测结果如图3。 验证实验与之前最佳条件的试验结果相一致。 3.5. 包覆和不包覆镍钴锰酸锂三元材料对比的电镜分析 用纳米氧化铝包覆过的镍钴锰酸锂三元材料的SEM图如图4，没有包覆过的镍钴锰酸锂三元材料的SEM图如图5。 如图4、图5所示，经过包覆过的晶体出表面更加的圆润、致密，流动性更好，导致其电性能更好。而且包覆后的晶体比没有包覆的晶体发育好，粒径大一些，晶体越大越容易提高锂电池的振实密度和粒度。 图2. 镍钴锰酸锂验证试验粒度分布图 图3. 镍钴锰酸锂验证试验电性能检测结果图 图4. 包覆纳米氧化铝的三元材料放大1000倍、3000倍和10，000倍SEM图 图5. 不包覆的三元材料放大1000倍、3000倍和10，000倍SEM图